617 



scheinbar undurchsichtige, in Wahrheit aber wie durchsichtige Körper 

 sich verhaltende, seien für Körper mit metallischer Oberfläche angesehen 

 worden. C. Klein. 



M. Er. Mallard: Sur la f o r me cris ta Iii ne du ferromanga- 

 nese (Bull, de la Soc. mineral. de France 1879. Bull. 2). 



Die günstigen Resultate, welche sich bei Anwendung des Spiegeleisens 

 herausstellten und die man dem darin mitenthaltenen Mangan zuschrieb, 

 führten zu der Herstellung der Eisenmangane (ferromanganese), in 

 denen sich der Mangangehalt von 11% bis 85% beläuft. 



Eine Reihe von Proben mit allmälig zunehmendem Mangangehalt von 

 11% bis 83%, welche die Ecole des Mines aus den Hüttenwerken von Terre- 

 Noire erhalten hatte, sowie herrliche Stufen, die bei einem Versuch in den 

 Hüttenwerken von Chätillon-Commentry dargestellt waren, veranlassten 

 den Verf. sich mit der Krystallform dieser Producte zu beschäftigen. 



Bei 11% bis 52 oder 55% Mangan bleibt die Krystallform dieselbe: 

 ein rhombisches Prisma ooP (110) von 112° 33' mit dem Pinakoid coPoa 

 (010). Das Pinakoid herrscht gewöhnlich so stark vor, dass die Prismen- 

 flächen nur als seitliche Streifen hervortreten. Von Endflächen war leider 

 nicht eine einzige zu bemerken ; denn die in der Richtung der Verticalaxe 

 langgestreckten und durch oscillatorisches Auftreten von ooP (110) und 

 ooPöo (010) gestreiften Säulchen endigen in krystallographisch unbestimm- 

 baren, langgestreckten pyramidenähnlichen Spitzen, während die mehr 

 plattenartigen Gebilde, welche nach derselben Richtung gestreckt sind, 

 ziemlich regelmässigen Bruch, aber durchaus keine reinen Krystallflächen 

 als Endigung zeigen. 



Bei einem Mangangehalt zwischen 52% und 55% wird die Krystallform 

 plötzlich eine andere, sie nähert sich im allgemeinen Habitus kleinen 

 hexagonalen Säulchen und besteht nach dem Verf. aus der rhombischen 

 Combination ocP (110), mit einem Winkel von ungefähr 120° und dem 

 Pinakoid ocPöb (010). 



Die eigenthümliche Thatsache, dass bei sich allmälig ändernder che- 

 mischer Constitution — und es ist nachgewiesen durch Troost und Haute- 

 feuille, dass die verschiedenen Eisenmangane wirklich bestimmte chemi- 

 sche Verbindungen sind, wie dies auch durch das Verschwinden magneti- 

 scher Eigenschaften bei einem Gehalt von nur 20%— 34% Mangan be- 

 wiesen wird — die Krystallform sich sprungsweise ändert, ist nach dem 

 Verf. dadurch zu erklären, dass die Krystalle gebildet werden durch be- 

 stimmte Eisenmangane, welche sich mit den anderen in verschiedenen 

 Proportionen mischen und in den Mischungen dann vorherrschen. Jeden- 

 falls aber sind nach sehr sorgsamer Untersuchung unter der Leitung von 

 M. Carnot die Krystalle ebenso zusammengesetzt, wie die jedesmalige 

 Masse, aus der sie sich abgeschieden, also nicht etwa aus dem Gemenge 

 auskrystallisirte Eisenmangane von einer resp. zwei bestimmten chemi- 

 schen Zusammensetzungen. C. A. Tenne. 



